SÉANCE DU iG AOUT 1904. /|2rj 



.Mg pour 100 en poids. Zn pour ino en poids. TenipériiLures. 



o 



3o 70 495 



4o 60 34û 



5o 5o 366 



60 4o 43o 



70 3o 49-5 



80 20 358 



90 I o 600 



100 )' 63.5 



» Si Ton construit une courbe en portant tu abscisses les proportions en poids de 

 magnésium et en ordonnées les températures, on remarque que la courbe présente un 

 maximum (<>570°) et deux minima (355° et 332°). Le point maximum met en évi- 

 dence l'existence d'une combinaison définie répondant à la formule Zn-Mg : nous ver- 

 rons plus loin que l'étude microscopique m'a conduit à admettre l'existence d'une 

 autre combinaison de formule ZnMg'. 



» Propriétés physiques et mécaniques. — La couleur des alliages zinc-magnésium 

 est d'un lîlanc plus ou moins brillant. 



» Le métal à 10 pour 100 de zinc se scie et se lime bien : il se craquelle par le 

 martelage. Au delà, la fragilité augmente : le nK'lal à 20 pour 100 finit par se casser 

 sous le marteau, et celui de 3o pour loo se brise entre les mâchoires de l'étau; la 

 cassure est d'apparence grenue. De 5o à 90 pour 100 de zinc, le métal se casse net 

 sous le marteau, quelquefois même sous le simple efi'ort du sciage; il s'efl'rite faci- 

 lement; la cassure est conchoïdale, ou à grain très fin comme dans l'alliage à 90 

 pour 100. 



» Mélallographie. — Si l'on attaque le culni goZn-ioMg par la potasse concen- 

 trée (5o pour 100) pendant 2 à 3 minutes, on observe, au grossissement i25, une série 

 de plages alternativement blanches et noires; au grossissement 65o, on reconnaît 

 l'hétérogénéité des parties noires qui prennent alors l'aspect d'une ])erlile de grandes 

 dimensions. 



» L'examen de la surface polie du culot 5oZri-5oMg laisse apparaître en bas-relief 

 une belle cristallisation ; sur le fond blanc de la préparation --e détachent de jolies 

 arborescences, cristaux d'une combinaison définie correspondant à la formule ZnMg^ 

 Le polissage des alliages de magnésium et de zinc est très difficile. 



» Combinaisons définies. — 1° Zn-Mg. — La composition centésimale 

 théorique correspond à 8/i, 2 de zinc et i5,8 de magnésium. 



» Si l'on attaque le culot 8oZn-2oMg par l'acide chlorhydrique à 3 

 pour 1000, à froid, et si on laisse en contact pendant plusieurs jours, le 

 métal se désagrège et donne une poudre métallique dont la composition 

 correspond à la combinaison Zn-Mg (on a trouvé des nombres variant de 

 84,0 à 84,2 de zinc). 



C. R., 1904, 2« Semestre. (T. CXXXIX, N' 7.) ^*' 



